482 



sull'azione dell'acido nitrico sullo zinco 



33. Lo zinco impiegato era puro; esso dava appena lievissimo indizio di tracce 

 di ferro. Per poi essere sicuro che ogni pezzo avesse la stessa struttura e composi- 

 zione, feci fondere, elevando il meno possibile la temperatura, una certa quantità del 

 metallo e la gettai entro stampi cilindrici, tenuti in un bagno di sabbia riscaldato 

 omogeneamente che lasciai rafEreddare molto lentamente. Alcuni dei cilindri avevano 

 un diametro di circa 15 m. m. ; altri invece di soli 4 m. m. Da tali cilindri, dopo 

 averne bene calibrata al tornio la superficie esterna, venivano tagliati dei dischi 

 (altezza m. m. 1,4 pei grosr.i, m. m. 0,3 pei piccoli) che erano i pezzi impiegati in 

 ogni esperienza, i più grossi per le soluzioni in cui il metallo è mobile. Questi dischi, 

 oltre essere lavorati tutti cogli stessi ferri, erano puliti nello stesso modo prima del- 

 l'esperienza con carta a smeriglio fine e poi con carta senza colla. 



Determinai con uno sferometro ( 1 ) l'altezza di ogni disco ; da questa altezza , 

 dal peso del disco, dalla densità del metallo dedussi il raggio della circonferenza di 

 base e poscia la superficie del disco. Così misurando la superficie esterna si potrebbero 

 commettere errori per la possibile presenza di vuoti nell' interno del metallo; questo 

 pericolo però resta escluso e dal non avere mai trovato alcuni di questi vuoti nella 

 lavorazione dei dischi e dal corrispondersi molto bene la superficie di vari dischi pei 

 vari loro pesi. La superficie dei dischi non era interamente esposta all'azione dell'a- 

 cido; si deduceva da essa la porzione coperta nei punti di sospensione, porzione che 

 si misurava esattamente ad ogni esperienza. 



Nel calcolo delle mie esperienze non tengo conto della variazione di superficie 

 dei dischetti di zinco impiegati; per la forma loro molto appiattita la variazione di 

 superficie per la perdita di peso subita è piccolissima e per conseguenza Terrore che 

 si introduce nel calcolo è trascurabile. 



34. Usando tutte queste cautele si ha anche il vantaggio di avere nei due 

 sistemi di esperienze lo zinco che presenta sempre la stessa figura. Infatti, la figura 

 del pezzo metallico ha grande influenza sulla velocità d'attacco, come dimostrò Van 

 der Vliet (2) colle sue esperienze, e come accennarono più recentemente Spring e 

 Van Aubel (3). Questa influenza è molto piccola per soluzioni diluite come lo mo- 

 strano le seguenti mie esperienze. 



Da uno dei cilindri a diametro maggiore, fusi per la preparazione dei dischi 

 accennati, feci tagliare due dei soliti dischi, due coni a base circolare, due sfere e 

 due tori, avendo cura, per eritare possibili variazioni di struttura, di farli tagliare 

 alternativamente. La superficie di questi solidi fu esattamente misurata, resa tersa in 

 modo eguale per tutti, e quindi essi furono sospesi alle aste mobili di vetro e per 

 tempi eguali fatti girare in una soluzione di acido nitrico a 0,98 per cento. In questa 

 tavola sono riportati i pesi di zinco scioltisi in un minuto per ogni centimetro qua- 

 drato di superficie: 



(1) Questo strumento mi fu gentilmente prestato dal Prof. G. Basso, al quale porgo anche qui le 

 più sentite grazie. 



(2) Pogg. Ann. XLVIII. 315. Lo studio è fatto collo zinco e l'acido solforico diluito. 



(3) Ann. de Phys. et de Chim. (6) XI, 519. 



